125 



VIII. 4 Stunden lang bei 100° C. mit verdünnter Salzsäure 

 behandelt. Nachdem der bei dem Ungelösten zurückgebliebene 

 grösste Theil der Kieselsäure des zersetzten Silikats von jenem 

 mittelst verdünnter Natronlauge getrennt worden, betrug der 

 ungelöste Rückstand 68,23 pCt. des Gesammtgewichts. Mit- 

 hin hatten sich gelöst 31,77 pCt. No. VIII. 1) giebt die Zu- 

 sammensetzung des durch Salzsäure gelösten Theils; a. die 

 gefundene , b. die auf 100 berechnete. No. VIII. 2) stellt 

 die nicht mittelst Analyse, sondern durch Rechnung (Sub- 

 traction von 1) von der auf 100,0 berechneten Bauschanalyse, 

 S. 122) gefundene Zusammensetzung des in Salzsäure unlös- 

 lichen Theils, auf 100,0 berechnet. 





No. 



VIII. 







1. 





2. 





a. 



b. 





Si O 2 



30,15 



30,91 



72,44 



AI O 3 



15,48 



15,87 



13,55 



leO 3 









Fe 



29,74 



30,49 



0,12 



CaO 



2,01 



2,06 



0,29 



MgO 



6,10 



6,25 



2,72 



Na 2 







8,05 



K 2 







2,83 



H 2 



14,07 



14,42 







97,55 



100,00 



100,00 



No. VIII. ]) Da hier in Wirklichkeit nur 83,48 pCt. 

 gefunden wurden, so wurde die gesammte Wassermenge der 

 Bauschanalyse (4,47 pCt) als zu 1) gehörig angenommen. Der 

 trotzdem noch bleibende Verlust der Analyse rührt jedenfalls 

 hauptsächlich daher, dass alles Eisen auf Oxydul berechnet 

 wurde, während doch ein ansehnlicher Theil desselben als 

 Oxyd im löslichen Silikate vorhanden ist. 



Die Zusammensetzung der Analyse lässt keinen Zweifel, 

 dass das dunkelgrüne, lösliche Silikat ein chloritisches Mineral 

 sei. Die Löslichkeit desselben in Salzsäure kann nicht hin- 

 dern, es als solches zu betrachten. Chlorit wird zwar für sich 

 von Salzsäure kaum angegriffen und erst durch anhaltende 



